56 i 



ÉMERAUDE. 



nâtre. Poussière plus claire. Fragile. Dur. "= 2,5. Dens. = 2,73. 

 Donne de l'eau dans le matras. Au chalumeau, blanchit et fond 

 difficilement sur les bords. Contient d'après une analyse de 



Svanberg : Si 45,01 Al 22,55 Fe 3,06 Mg 12,28 Ca 4,55 K 5,23 



Na 0,21 H 7,11 Mat. inattaquée 0,13 = 100,13. Se présente en 

 petites masses cristallines ressemblant a la rosite, d'ans les cavités, 

 garnies de lamelles de mica, d'un calcaire de la carrière de Gropp- 

 trop, paroisse de Vestra Vingâkers en Sôdermanland , Suède. 



Portite; Meneghini et Bechi. Clivages distincts suivant les 

 faces d'un prisme rhomboïdal de 120°. Opaque. Eclat vitreux. 

 Blanche. Dur. = 5. Dens. = 2,4. Au chalumeau, se gonfle et 

 fond en émail blanc. Attaquable à froid par les acides. Une ana- 

 lyse de Bechi a donné : Si 58,12 Al 27,50 Mg 4,87 Ca 1,76 



K 0,10 Na 0,16 H 7,92 = 100,43. Cette substance, trouvée en 

 masses radiées dans le gabbro de Toscane, provient peut-être de la 

 décomposition de quelque zéolite. 



EMERAUDE. Schmaragd. Beril; Werner. Smaragd ; Allemand. 

 Emerald. Béryl; Anglais. Dirhomboedrischer Smaragd; Mohs, 

 Orientalischer Aquamarin. Aiguemarine de Sibérie. - 



Prisme hexagonal régulier. 



b : 



h : 



: 1000 : 498,838 



D = 866,025 d: 



= 500. 



ANGLES CALCULÉS. 



ANGLES MESURÉS. 



ANGLES CALCULÉS 



ANGLES MESURÉS. 





















mm 420* 





420° 



~ pb v * 477-39' 



477-30' à 40' Kok. 



m h 1 '150° 





450° 



b v +m 92-21' 



92-20' à 30' Kok. 



mfê 4 60-54' 





4 61° Dx. (1) 



ptf 4 63-56' 



464"? Dx. 



h 1 h"- 4 69-6' 





» 



pb 1 4 50-3' 



4 50°3'Kok.etKu. (3) 



h* h* 458-43' 



sur 



/il H 



pb m 4 39-4 0' 

 pb Ui 4 30-57' 



» 

 434-40' Dx. 



~ pa* 453-29' 





)) 



p b 2*1» 4 03-2' 



» 



pa 4 ' 3 443-42 





4 43-30' Dx. 



pm 90- 



s 



ou bien : 











po 7i8 4 44-34 





4 44-45' Dx. 



px 4 38-24' 



4 38*25' Dx. 



*pa l 435-4' 





435-4' Kok. (2) 







ph 1 90° 





» 



[~ pz 4 34-33' 



» 



(4) Dx. Des Cloizeaux. 



(2) Kok. Kokscharow. 



(3) Ku. Kupffer. 



